C 186 ) 



en de masfa 4 of 5 vveken lang in water 1aat liggen. 



In bet oogloopend is het verfchil tusfchen de quarz 

 en de opal , die niets anders is dan kiezelaarde met ecn 

 weinig water, doch eenen veel geringeren zamenliang be- 

 bezit dan de quarz , en uit dien hoofde reeds bij eene 

 gevvone temperatuur grootendeels in kaliloog wordt op- 

 gelost. Hij trekt , wel is waar , met kalk langzamer 

 water aan , doch geeft eindelijk een merkelijk vaster pro- 

 duct , dat insgclijks de eigenfchap bezit van eene gelei 

 te vormen. 



Daar de quarz alleen , nit hoofde van zijn' zamenhang ! , 

 langs den natten weg, zoo zeer aan den kalk tegenftand 

 biedt, zoo kan men het verlangde product daardoor ver- 

 krijgen , dat men den zamenliang van de quarz vooraf 

 met een weinig kalk in het vuur vermindert , en eerst 

 vervolgens , tervvijl men er nog een weinig kalk bij- 

 voegt, in het water behandelt. Op deze wijze verkreeg 

 ik 00k werkelijk ecn der beste producten , waaraan wei- 

 nig andere gelijk geworden zijn. Ik heb tot dat einde 

 3 deelen fijn qtiarzpoeder met 1 deel kalk vermengd ; en 

 aan de vlam eener zoo fterke hitte blootgefteld , dat de 

 deelen begonnen zaam te druipen en verglaasd te wor- 

 den. Deze masfa werd wederom zeer fijn gewreven en 

 met kalk , in de verhouding van 6:1, vermengd en on- 

 der water gebragt. Offchoon zij in den beginne maar 

 langzaam vast werd , zoo was zij toch , na verloop van 

 5 maanden , zoo hard geworden , dat zij bijna gelijk 

 llond met marmer. Eene andere proefneming, waarbij 

 de masfa niet aan een' zoo hoogen graad van hitte was 

 blootgefteld geweest , zoodat de deelen flecbts zwak te 

 zamen bakten, heeft mij op verre na geene zoo goede 



